ET LEUR PRÉTENDUE RICHESSE EN PLATINE 45 



Nous avons alors essayé séparément un lot de cristaux de 

 maguétite préalablement triés dans un nouvel envoi de sables 

 noirs, ainsi que l'oligiste que nous avons extrait du grais en 

 lui-même. Les résultats obtenus ont été les suivants : 



Oligiste : Résultat nul, pas de bouton. 



Magnetite : 4 gr. de métaux précieux par tonne. 



Il a été impossible d'itentitier le platine sur les boutons 

 obtenus. 



Entre temps, à la suite de la découverte de prétendus gise- 

 ments de Westphalie, on a beaucoup parlé de la nouvelle mé- 

 thode d'essai du D*' Hommel, qui donnerait des résultats là où 

 toutes les autres échouent. Ce fait tiendrait à ce que le platine 

 là où il est excessivement ténu, passerait dans la scorie, et non 

 dans le culot de plomb, d'où les résultats négatifs. Je remarque 

 que dans une scorie vitreuse qui est tout à fait exempte de par- 

 ticules solides opaques, il est difficile de se représenter ce que 

 devient ce platine très divisé. La dite méthode m'a été obli- 

 geamment transmise par une afftnerie de platine bien connue. 

 Elle consiste à fondre le minerai avec de la galène argentifère, 

 broyer le tout très tin, puis scoritier avec le plomb et du borax. 

 On concentre ensuite les culots et on coupelle. 



Pour vérifier nos essais, avec la méthode usuelle ; j'ai intro- 

 duit dans 25 grammes de sable qui s'étaient montrés exempt de 

 platine, une quantité de 0,001 de cet élément correspondant, 

 dosé à 40 gr. par tonne. Ce platine a été intégralement 

 retrouvé ; au premier coup d'œil déjà le bouton présentait un 

 aspect caractéristique, sur lequel il était impossible de se trom- 

 per. Après dissolution du platine dans l'eau régale, ce dernier 

 a été aisément précipité par la chlorure d'ammonium. 



Un nouvel envoi de sable noir m'étant parvenu, j'en ai pré- 

 levé une certaine quantité, qui fut envoyée à l'usine citée précé- 

 demment. Après broyage, la poudre très fine obtenue fut par- 

 tagée en deux lots. Le premier fut essayé dans l'usine par la 

 méthode Hommel, et par la méthode usuelle, le second fut 

 essayé dans mon laboratoire. Les résultats furent les sui- 

 vants : 



1° Essai à l'usine : 10 à 12 grammes d'or par tonne par les 

 deux méthodes. 



